925 
§ 4 Strontiummetasilikaat. Een iSV&’Og-praeparaat, welks analyse 
de volgende waarden leverde : 
Gevonden : Berekend voor Sr Bi O , : 
SiO 37,59°; 0 37,70°/ 0 36,78% 
SrO 62,40% 62,35% 63,22% 
en dat dus nog 0,87% SiO s fe vee/ bevatte, werd ’t eerst voor 
smeltpuntsbepalingen gebezigd. Met element lil werd achtereenvol- 
gens gevonden ; 
16509 M.V. , met een oven-gradient van 30 M.V., per minuut. 
16501 M.V., „ „ „ „ 45 M.V., „ „ 
16495 M.V., „ „ „ „ 40 M.Y., „ „ 
16505 M.V. , „ „ „ „ 70 M.V., „ „ 
Gem. : 16502 IVLV.. ± 7 M.V. (ongekorr.). 
De korrektie van het thermoelement bij deze temperatuur bedroeg : 
— 26 M.V. , het smeltpunt van dit produkt kan dus op 16476 M.V. 
± 7 M.V. gesteld worden, zijnde dit 1577°, 5 C. ± 0°,5 op den 
stikstofgasthermometer. 
Deze verbinding kristalliseert voortreffelijk, hoewel misschien niet 
zóó buitengewoon snel als het bariummetasilikaat. Bij afkoelings- 
proeven, waarbij de smeltmassa voortdurend door herhaald kloppen 
en tikken tegen de MARQUARDT’sche buis in trilling gebracht werd, 
kon zelfs bij eene afkoelingssnelheid van 3°, 5 tot 5° C. per minuut, 
de gesmolten verbinding tot 1239° C. onderkoeld worden, waarop 
dan vervolgens eene plotselinge kristallisatie plaats greep, en de 
temperatuur wegens het vrij groote warmte-effekt tot 1339° C. steeg. 
Een ander maal werd op dezelfde wijze tot 1264° C. onderkoeld, 
waarop na het intreden der kristallisatie, eene stijging der tempera- 
tuur tot 1347° C. werd waargenomen. Twee der brekings-indices 
van het stollingsprodukt werden bepaald op : n x = 1,595 ± 0,001 
en n ï = 1,625 ± 0,001. 
Thans werd het preparaat door toevoeging der berekende hoeveel- 
heid SrC0 3 verbeterd, de massa herhaaldelijk gesinterd en gesmolten, 
en wederom eenige malen geanalyseerd. Gevonden werden de vol- 
gende uitkomsten : 
Gevonden : Berekend voor Sr Si O 3 : 
SiO, 36,4% 36.5% 36,78% 
SrO 63,6% 63,5% 63,22% 
De afwijking van de theoretische samenstelling in ongeveer 0,3%; 
de invloed daarvan op ’t smeltpunt bleek van weinig beteekenis 
te zijn. 
